SÉANCE DU II DÉCEMBRE igoS. lO'^I 



minium, 3o; borax, 19,2; acide borique, 2; carbonate de potasse.^ 2; 

 chlorure de sodium, 1,8 : la masse est pulvérisée, fondue, coulée dans l'eau 



et broyée. 



J'ai ensuite établi les trois formules tvpes suivantes : 



N« t. N° 2. N° 3. 



Couverte A 100 Couverte A 100 Couverte A 100 



Kaolin 10 Kaolin 10 Kaolin 10 



Carbonate d'argent. 2 Oxyde <k- zinc i Sous-nitrale de bis- 



Protovyde d'étain . . i mutli 4 



Carbonate d'argent. o,5 Carbonate d'ar-cnt . . s 



Oxyde de cuivre ... 3 Carbonate de cuivre . i 



Ces couvertes, préparées par simple broyage, s'appliquent sur la faïence 

 comme des couvertes ordinaires : on ajoute un peu de gomme adragante, 

 diluée dans l'eau, pour en faciliter l'emploi. Si elles sont jugées trop 

 fusibles, on augmente la proportion de kaolin qui sera diminuée dans le 

 cas contraire. Des couvertes analogues peuvent être faites pour le grès ou 

 la porcelaine. 



Cuisson. — Elle s'opère suivant les méthodes habituelles, dans un moufle ordi- 

 naire dont la cheminée est pourvue d'un registre à fermeture hermétique. La tempé- 

 rature voulue étant atteinte, le feu est retiré du foyer et on laisse refroidir jusqu'au 

 rouge naissant, puis on procède à la réduction ou enfumage. A cet edet le registre 

 est complètement fermé. 



Réduction. — J'ai employé les trois procédés suivants : 



A. Production dans le moufle d'une fumée intense au moyen d'un combustible 

 quelconque ; 



B. Introduction dans le moufle d'un courant de gaz d'éclairage; 



C. Production dans le moufle de gaz réducteurs dégagés par la combustion de la 

 saccharose ou des glucoses. 



A. Dès le ix" siècle, les Arabes (et peut-être, antérieuremeul, les Perses), obtenaient 

 les reflets métalliques en produisant de la fumée au moyen du genêt. L'unique raison 

 dans l'emploi de ce combustible était son extrême abondance. Je me suis servi indis- 

 tinctement de bois, de houille, de résine, d'huile ou de goudron : les résultats ont été 

 identiques. 



Le registre étant fermé, le goudron, par exemple, est projeté par petites portions 

 dans le foyer encore suffisamment chaud pour déterminer le dégagement d'une fumée 

 intense qui se répand dans l'enveloppe du moufle et qui, ne trouvant plus d'issue 

 par la cheminée, pénètre dans le moufle même, par le tuyau d'évaporation de la 

 voûte, puis s'échappe par la visière laissée ouverte. Après i heure environ, si l'enfu- 

 mage a été conduit régulièrement, la réduction est effectuée. J'ai poursuivi l'opération 

 pendant 5 heures, mais les reflets sont devenus trop sombies. 



B. L'emploi du gaz comme agent réducteur n'est pas une innovation, mais il m'a 



